64 
L.  Milch,  ITeber  Zunahme  der  Plastizität  bei  Kristalleu 
Stäbchens  —  beim  Biegen  selbst  war  die  Temperatur  durch 
Offnen  der  Tür  des  Heizschrankes  nicht  unbeträchtlich  ge- 
sunken —  gibt  Fig.  1 ;  ich  verdanke  diese  und  die  folgenden 
Zeichnungen  der  Freundlichkeit  von  Frau  Dr.  Philipp,  der  ich 
auch  an  dieser  Stelle  meinen  besten  Dank  sage.  Fig.  2  gibt 
ein  in  der  Alkoholflamme  stärker  gebogenes  Stäbchen  wieder. 
Der  Schmelzpunkt  des  Steinsalzes  wird  von  verschiedenen 
Forschern  etwas  verschieden,  aber  stets  nahe  an  800°  an- 
gegeben :  nach  den  neuesten  Untersuchungen  von  Kuff  und 
Plato  liegt  er  bei  820°  (Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  36. 
2357  ff. ,  spez.  2363).  Es  ist  somit  beim  Steinsalz  in 
einem  Temperaturbereich,  der  weit  vom  Schmelz- 
punkt entfernt  ist,  eine  sehr  deutliche  Zunahme  der 
Plastizität  durch  mäßige  Erwärmung  zu  erzielen. 
Es  sollen  zunächst  die  Erscheinungen,  die  sich  in  dem 
einfachsten  Fall,  bei  der  Biegung  um  eine  Würfelkante,  be- 
obachten lassen,  beschrieben  werden.  Zur  Vereinfachung  der 
Beschreibung  wird  die  Aufstellung  der  langsäulenförmigen 
Spaltungsstücke  hier  stets  so  vorgenommen,  daß  der  Quer- 
schnitt der  Säule  die  Lage  von  (010)  hat  und  die  Biegung 
in  der  Ebene  (001)  derart  stattfindet,  daß  die  Krümmung  der 
Kante  (001)  :  (100)  resp.  (001)  :  (100)  das  Maß  der  Biegung 
darstellt;  die  nach  der  Biegung  konkave  Fläche  wird  als  (100)y 
mithin  die  konvexe  Fläche  als  (100)  gestellt. 
Veränderungen  der  Oberfläche  zeigen  sich  bei 
einem  in  der  Alkoholflamme  gebogenem  Spaltungsstück  am 
deutlichsten  auf  der  konvexen  Seite  (100),  die  verhältnis- 
mäßig matt  und  schon  für  das  unbewaffnete  Auge  mit  einer 
feinen,  aber  deutlich  ausgeprägten  Kunzelung  bedeckt  er- 
scheint. Bei  mikroskopischer  Beobachtung  ergibt  sich  die 
Kunzelung  als  Folge  des  Zusammenwirkens  mehrerer  Streifen- 
systeme, von  denen  das  eine  der  Kante  (010) :  (100),  also  der 
Würfelkante,  um  welche  die  Drehung  stattfand,  annähernd 
parallel  läuft,  während  die  beiden  anderen  diese  Richtung 
schneiden.  Der  Verlauf  dieser  Systeme  ist  natürlich  von  Art 
und  Grad  der  Biegung  abhängig,  ist  mithin  auch  an  dem- 
selben Stäbchen  an  verschiedenen  Stellen  verschieden :  in  der 
Kegel  bleibt  die  vertikal  verlaufende  Streifung  nahezu  kon- 
